СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АНГОБА СВЕТЛЫХ ТОНОВ ДЛЯ СТЕНОВОЙ КЕРАМИКИ
RAW MIXTURE FOR PREPARING LIGHT TONE ENGOBE FOR WALL CERAMICS

Предлагаемое изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано для изготовления ангобированных керамических стеновых изделий из природного и техногенного сырья.
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту является сырьевая смесь, включающая в мас. %: глину (77,5), песок (10) и бой бесцветного тарного стекла (12,5) [1].
Недостатком известной сырьевой смеси является высокая воздушная и огневая усадки, повышенная температура обжига и необходимость использования дефицитного природного сырья - беложгущейся глины.
Технический результат - уменьшение усадки и снижение температуры обжига при расширении сырьевой базы.
Указанный технический результат достигается тем, что сырьевая смесь для получения ангоба содержит в качестве сырьевых компонентов микрокремнезем, просыпь от дробления отработанной угольной футеровки электролизов производства алюминия и моющее средство «Тайга» при следующем соотношении компонентов (мас.%):
микрокремнезем
84,4-87,8;
просыпь от дробления отработанной угольной футеровки электролизеров производства алюминия
11,3-12,7;
моющее средство «Тайга»
0,9-2,9.
2
2
3
2
2
2
3
Микрокремнезем является отходом производства кристаллического кремния и ферросплавов Братского завода ферросплавов. Химический состав микрокремнезема включает, мас. %: SiO 87,75; FеO 0,55; MgO 1,22; NaO 0,43; KO 0,37; АlО 0,85; CaO 0,42; ППП 7,22. Гранулометрический состав микрокремнезема представлен в таблице 1.
Таблица 1
Гранулометрический состав микрокремнезема
Размер частиц, мкм
Менее 0.1
0,1-0,2
0,2-0,4
0,4-1,0
1,0-10
10-50
50-100
Более 100
Содержание по массе, %
8,5
34,0
30,0
8,0
2,5
1,0
5,0
11,0
2
3
6
2
3
2
Просыпь от дробления отработанной угольной футеровки образуется после демонтажа при ремонте электролизеров и последующего дробления блоков отработанной угольной футеровки. Отработанная угольная футеровка крупнее 5 мм используется в качестве флюса на предприятиях черной металлургии, частицы размером до 5 мм являются отходом и направляются в отвал. Химический состав просыпи от дробления отработанной угольной футеровки, мас. %: CaF 3,2; NaAlF 33,3; АlО 3,0; С 55,1; SiO 2,0.
Моющее средство «Тайга» (ТУ 13 - 4302007 - 032 - 92) является побочным продуктом ОАО «Братсккомплексхолдинг» и содержит, мас. %: кислоты жирные талловые омыленные 98,6; формалин (консервант) 0,2; натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы или метилцеллюлозы (антиресорбент) 0,5; отдушка для мыла и моющих средств 0,7.
Преимущество предлагаемой смеси достигается сочетанием в ее составе кислого (микрокремнезема), а также органо-минерального компонента (просыпи от дробления отработанной угольной футеровки электролизеров), взаимодействие которых обеспечивает формирование в ангобной массе гидроалюминатов и гидросиликатов при сушке и сокраангобное покрытие, и сокращает огневую усадку. В совокупности это обеспечивает формирование светложгущегося бездефектного покрытия при меньшей температуре обжига.
ПРИМЕР
Для приготовления сырьевой смеси используют микрокремнезем, золу-унос от сжигания бурых углей Ирша-Бородинского месторождения и пыль электрофильтров производства алюминия. Сухие компоненты перемешивают, полученную смесь увлажняют до влажности 16%. Высушенный полуфабрикат обжигают при температуре 925°С.
Примеры составов, физико-механические свойства обожженных ангобных масс приведены в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Компоненты
Содержание ингредиентов в составе (мас. %)
1
2
3
4
5
Микрокремнезем
51,6
55,2
59,8
76,0
81,8
Зола-унос от сжигания бурых углей
40,5
36,8
32,1
15,0
10,0
Пыль электрофильтров производства алюминия
7,9
8,0
8,1
9,0
8,2
Таблица 3
Показатель
Состав
Известный состав
1
2
3
4
5
Температура обжига, С
925
925
925
925
925
1000
Средняя плотность, г/см
1,35
1,30
1,26
1,23
1,13
-
Прочность при сжатии, МПа
41,2
43,6
42,5
33,8
31,9
45
Воздушная усадка, %
0,46
0,5
0,49
0,49
0,4
0,5-0,6
Огневая усадка, %
1,6
1,7
1,8
2,1
1,8
3,2
Цвет
Светло-бежевый
Светло-серый
Белый [1. с.38, состав № 5 таблица 6]
Источники информации
1. Комлева Г.П. Объемное окрашивание и ангобирование керамического кирпича с использованием промышленных отходов. // Строительные материалы. - 2007. № 2, стр. 36.